Bemerkungen über die Druckfestigkeit etc. 
263 
.sind, ersclieint im Ilinhlick auf die meist geringe (Jrbsse der Kry- 
stalle gesteinslüldender Mineralien ein Würfel von 1 cm Kanten- 
längewohl am zweckmüssigsten. Natürlich müssen die Druckllächen 
eben sein, damit die Belastung gleichmässig auf die parallelen 
Druckllächen vertheilt werden kann. 
Die untor.suchten Würfel waren von Voigt & llochgesang in 
Döttingen aus einem grossen Bergkrystall vom St. Gotthard heraus- 
geschnitten. Das Material war optisch einheitlich. Die Druckllächen 
gingen der Basis [)arallel, die Seitenwürfeltlächen entsprachen einer 
Drotoprismen- und einer darauf senkrechten Deuteroprismenfläche 
sowie den betreuenden parallelen Gegenllächen. Als Apparat wurde 
eine ScuENK’sche Maschine im Laboratorium meines Collegen Frese 
Benutzt. Sie vermag den bedeutenden Druck von 50000 kg aus- 
zuühen. 
Es ist nicht leicht, die Versuchsbedingungen richtig zu er- 
lüllen, zunächst Prohewürfel mit ganz ebenen und genau plan- 
parallelen Druckllächen herzustellen, ferner die Druckflächen glatt 
anzulcgen. Fehler in der Hinsicht beeinllussen natürlich das Re- 
sultat sehr beträchtlich, und scheint es gerathen, nur den Maximal- 
werth zu berücksichtigen, denn die oben erwähnten Hauptfehler 
veranlassen eine Verkleinerung der heim Versuch sich ergebenden 
Druckfestigkeitszahl. 
Es ergab sich, dass bei sorgfältiger Herstellung des Probewürfels 
und genauster Einstellung des Präparats bei den angestellten Ver- 
suchen der Quarz im Maximum den ganz ausserordentlich grossen 
Druck von 
15364 kgl(icrn, also rund 15 000 kg qem 
aushielt. Der Würfel brach also erst zusammen, als auf seiner nur 
1 qcm grossen Druckfläche das Gewicht von 1* 2 Wagenladungen ruhte. 
Diese au.sserordenllich hohe Belastung entsi^richt dem Druck, 
den eine Gesteinssäule von etwa 57000 m Länge ausüLt. 
Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass Quarz noch etwas 
höheren Druck erträgt; denn wenn auch sorgfältig angestrebt 
wurde alle Fehler zu vermeiden, so ist nicht ausgeschlossen, dass 
dennoch solche untergelaufen sind. Es lässt sich also nur sagen, 
dass eine maximale Druckfestigkeit von rund 15 000 kg'qcm bei 
Quarz beobachtet ist. Bei anderen Versuchen wurden Werthe von 
nur 11000 kglqcm, ja auch von 8000 und 7000 kgjicm beobachtet. 
Allem Anschein nach liegt dies an den wie erwähnt schwer zu ver- 
meidenden Versuchsfeldern, anderseits daran, dass die Probewürfel 
schon durch andere Versuche, die zur Bestimmung des Elasticitäts- 
moduls gemacht wurden, beansprucht xvaren, und sie zum Theil 
schon Risse enthielten', ehe sie auf Druckfestigkeit geprüft wui'den. 
Solche Würfel können natürlich nur niedrigere Zahlen als unbean- 
spruchte sie liefern geben. Erwähnt sei noch, dass bei dem als 
Musterwürfel angeführtem Präparat bei 11 500 kg Belastung mit 
dem ch.iraktoristischen Knistern der erste Riss sich einstellte. 
